( i444 ) 



PHYSIQUE. — Sur la dilatation des alliages métalliques. 

 Note de M. H. Le Chatelier, présentée par M. A. Carnot. 



« Dans une étude antérieure ('), sur les alliages métalliques, j'ai ob- 

 servé ce fait singulier que les maxima des courbes de fusibilité ne corres- 

 pondent pas toujours exactement à une composition de la partie fondue 

 identique à la composition des combinaisons définies, auxquelles ces 

 maxima sont imputables. Ce résultat de mes recherches a été contesté par 

 M. Van der Waals( = )en s'appuyant sur la théorie des équilibres chimiques 

 du professeur W. Gibbs, d'après laquelle à tout maximum d'une courbe de 

 fusibilité correspond nécessairement une composition de la partie liquide 

 identique à celle de la partie solide qui s'en sépare. En réalité, cette con- 

 tradiction entre la théorie et l'expérience disparaît, si l'on admet que la 

 composition de la partie solide peut varier d'une façon continue, à partir 

 de la combinaison définie, peut se coniporter comme un mélange iso- 

 morphe de la combinaison avec le métal en excès, en un mot constituer ce 

 que l'on appelle une solution solide. Il n'y a contradiction que si l'on 

 attribue, a priori, à la partie solide une composition invariable et identique 

 à celle de la combinaison définie. 



■n II était bien vraisemblable que mes expériences de fusibilité avaient 

 dû porter sur des solutions solides semblables. Pour le vérifier, j'ai entre- 

 pris une étude d'ensemble sur les propriétés physiques de ces alliages : 

 micrographie, résistance électrique, dilatation, etc. Une publication récente 

 de M. Stead (') sur la micrographie des alliages cuivre-antimoine me 

 décide à publier les premiers résultats de mes recherches relatives aux 

 mesures de dilatation, sans attendre l'achèvement des autres études que 

 je poursuis parallèlement. 



» Les mesures de dilatation peuvent donner les indications suivantes. 

 Quand un alliage est constitué par la juxtaposition en proportion variable 

 de deux éléments isolément bien définis, un métal et une combinaison par 

 exemple, la dilatation de l'alliage sera nécessairement intermédiaire entre 

 celles de ses deux constituants; si, au contraire, la dilatation de l'alliage 



(') Bulletin de la Société d'Encouragement, i. X, p. 569; 1890. 



(-) Archives des Sciences néerlandaises, 1898. 



(') Journ. 0/ Soc. chemical industry, janvier 1899. 



